Einzelne Mineralien. 



-193- 



XXXIV. Die Maximaltension der konstanten Lösungen bei 83°. 



Von J. H. yA^;'T Hoff, U. Grassi und R. B. Denison. (Ibid. 



1904. p. 518-544.) 

 XXXV. Die Zusammensetzung der konstante.. Losungen 



bei 83". Von J. H. van't Hoff, H. Sachs und 0. Bloch. (Ibid. 



1904. p. 576—586.) 

 XXXVI. Die Mineralkombinationen (Paragenesen) von 25*^ 



bis 83°. Von J. H. yan't Hoff und W. Meierhoffer. (Ibid. 



1904. p. 659—670.) 

 .XXVII. Die künstliche Darstellung von Pinnoit. Die 

 Gruppe der Borate stellt der Uctersuchung besondere ^Schwierigkeit durch 

 die Verzögerung entgegen, welche die Bildung der betreffenden Körper 

 und die Einstellung der gesuchten Gleichgewichte erschwert. Indem die 

 Verf. unter möglichstem Anschluß an die natürlichem Bildungsverhältnisse 

 Boracit darzustellen versuchten, haben sie zunächst den bis jetzt noch nicht 

 künstlich dargestellten Pinnoit MgO . B^ O3 . 3 H2 erhalten. Das End- 

 ergebnis führte zur folgenden Darstellungsweise des Pinnoit, welcher hierbei 

 sehr gut kristallinisch erhalten wurde: 100 g Borax in 450 g Wasser 

 wurden mit 53 g Magnesiumchloridhexahydrat in 50 g Wasser ,arm zu- 

 sammengebracht und nunmehr auf dem Wasserbade, nach Zusatz von 70 g 

 Magnesiumchloridhexahydrat, ein Teil des Wassers (60 g) durch Einengen 

 entfernt. Dann wurde mit etwas Pinnoit geimpft und auf dem Wasser- 

 bade im abgeschlossenen Gefäß erwärmt. Nach fünf Tagen hatte sich die 

 Verwandlung in Pinnoit vollzogen, wie das mikroskopische Aussehen und 

 die Wasserbestimmung bewies. Die Analyse (nachträglich in XXVIII mit- 

 geteilt) hat ergeben: 





I. 



II. 



Berechnet 



E2 . . . 



. . . 33 



32,7 



32,9 



MgO . . 



. . . 24,7 



24.8 



24,5 



B.O3 . . 



. . . (42,3) 



(42,5) 



42,6 



XXVIII. Die künstliche Darstellung von Kalibor it. Der 

 Kaliborit tritt in den Salzlagern neben Pinnoit und Kainit auf und ist 

 offenbar als Umwandlungsprodukt des ersteren unter Einfluß von einer 

 an Kainit gesättigten Lösung zu betrachten. Die künstliche Darstellung 

 schließt sich dieser Entstehungsweise an, es wurde zuerst langsame Pinnoit- 

 bildung eingeleitet und darauf 100 g Chlorkalium und 30 g Borsäure zu- 

 gegeben und dadurch innerhalb 24 Stunden bei 100° eine reichliche Bildung 

 von Kristallen in Ehombenform erzielt, die sehr an Gips und Glauberit 

 erinnerten und in ihrer Zusammensetzung und spezifischem Gewicht mit 

 Kaliborit übereinstimmten. Bei einer anderen Darstellungs weise wurde 

 Natrium durch Kalium ersetzt: statt Borax wurde eine Lösung von Bor- 

 säure und der entsprechenden Kalimenge genommen, somit 65 g Borsäure, 

 29 g Kali in 464 g Wasser gelöst und eine Lösung von 53 g Magnesium- 

 chloridhexahydrat in 50 g Wasser zugegeben ; sukzessive wurden dann beim 

 Erhitzen auf 100° in der Porzellanflasche 30 g Borsäure und 144 g Chlor- 



N. .Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1905. Bd. I. n 



